den zerstörten Harzkanälen ausgeflossen ist und sich sodann im Innern der Holz- 

 zellen niedergeschlagen hat, oder ob derselbe auch ein Zersetzungsproduct des 

 Inhalts der Markstrabizellen u. s. w. ist, muss unentschieden bleiben. 



Ein weiteres Krankheitsstadium (17) zeigt die Wandungen der Holzzellen 

 durchlöchert (17 c, d.). die zugehörigen Hyphen aber schon wieder resorbirt. 



Dunkelbraun gefärbte ältere und hell gefärbte jüngere Hyphen setzen die 

 Durchlöcherung der Wandungen fort, die wohl eine leichte Bräunung aber keine 

 bemerkbare Verdünnung zeigen. Selbst die in ihr vorhandenen Löcher sind an 

 Grösse nicht bemerkbar verändert. 



Das Verbältniss der dicken Hyphen zu den feinen (17 e), bat sich etwas zu 

 Gunsten der letzteren verbessert. Der unmittelbare Zusammenhang beider IJ\- 

 phenarten lässt sich mit unzweifelhafter Bestimmtheit nachweisen. 



Bis zu diesem Entwicklungsstadium ist der Krankheitsverlauf wohl immer 

 derselbe. Derartiges Holz ist noch fest und nur durch dunkelrothe Färbung vom 

 gesunden Kernholze verschieden. Der weitere Verlauf der Zersetzung ist bei ver- 

 schiedenen Bäumen und an verschiedenen Stellen desselben Baumes ein verschie- 

 dener. In der Regel siebt man besonders in der festen Herbstfaserschicht, aber 

 auch im Frübjahrsholze zuerst kleine, später an Grösse zunehmende Löcher ent- 

 stehen (1 b. 15), deren Wandungen von silberweiss glänzenden Pasern bekleidet 

 sind, durch welche die Löcher als weisse Flecke im rothen Holze sehr auffallend 

 hervortreten. Das umgebende Holzgewebe wird auffallend mürber und lockerer, 

 zerbröckelt bei Anfertigung zarter Schnitte sehr leicht. Dieses Stadium (18) ist 

 höchst interessant, indem es über den Zesetzungsprocess die besten Aufschlüsse 

 gewährt. Das mürbe Holz zeigt die Faserwandungen noch in seiner ursprüng- 

 lichen Dicke. Die Löcher, welche durch die Pilzhyphen entstanden sind und die 

 Tipfei sind dagegen in auffallendem Maasse vergrössert, deren Gestalt im Wandungs- 

 durchschnitte (18 d.) zeigt nicht mehr cylindrische Form, sondern ist innerhalb der 

 Celluloseschicht stark ausgebaucht. 



Offenbar leistet die innere Grenzschicht der Wandung der Zersetzung den 

 grössten Widerstand, auch die gemeinsame primäre Wandung wird nicht so leicht 

 zerstört, als die sogen. Verdickungs- oder Celluloseschicht. Die innerste Schicht 

 der Zellwandung schützt diese gegen die Zerstörung, welche mit dem grössten 

 Erfolge von den Bändern der Bohrlöcher aus begonnen hat, 



Verhältnissniässig wenige dickere und feinere Mycelfäden erkennt man noch 

 in den Fasern, doch sind dieselben nicht mehr braun gefärbt, sondern äusserst 

 durchsichtig, dürften mithin wohl auch bereits dem Auflösungsprocess unterworfen 

 sein. 



' Ohne alhnähligen Uebergang verschwindet, wenn man einen Schnitt durch 

 den Rand eines der weisswandigen Holzlöcher führt, die Cellulose und primäre 

 Wandung und bleibt nur die innerste Grenzschicht der Fasern übrig (18 b. ff.) 

 Es kann kaum bezweifelt werden, dass der völligen Auflösung dieser Schichten 

 auch eine chemische Veränderung vorangeht, die vielleicht durch das ungemein 

 starke und schnelle Quellen der Substanz bei Behandlung mit Schwefelsäure sich 

 zu erkennen giebt. 



Die äusserst zarte Innenhaut ist völlig farblos, und erscheint mithin dem 

 unbewaffneten Auge die Bekleidung der Löcher weiss gefärbt. Die einzelnen 

 Fasern sind nicht mehr unter einander verbunden, sondern stehen völlig- isolirt. 



